ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 7 
На другой день выпало 1,167 г. мелкихъ кристалловъ. Растворъ послѣ этого содер- 
жалъ на 31,617 гр. NaC10 3 1 гр. Na 2 S0 4 . Кристаллы имѣли частью тетраэдрическій габи- 
тусъ съ довольно хорошо развитыми гранями {100}, частью же округлую форму вслѣдствіе 
равномѣрнаго развитія граней {100}, {lTl} и {ПО}. 
Подсчетъ далъ: 
Кристаллическія Формы . . . (100}, {111}; (100}, {110}, (111} 
Число экземпляровъ 11 26 
Чрезъ 2 дня изъ раствора (отношеніе NaC10 3 къ Na 2 S0 4 составляло 30,383:1) 
выпало 1,234 гр. крупныхъ кристалловъ NaC10 3 большею частью тетраэдрическаго габи- 
туса съ хорошо развитыми {100}. Однако были п кубо-тетраэдрическія Формы. Всѣ такіе 
кристаллы росли на грани {100}. 
Подсчетъ далъ слѣд.: 
Кристаллическія Формы . . . (100}, (П1); {100}, {110}. {П1| 
Число экземпляровъ 6 23 
Если опредѣлить количества (въ граммахъ) выделявшихся кристалловъ въ послѣдова- 
тельныхъ Фракціяхъ въ теченіи однихъ сутокъ, то получимъ: 
1) 0,634 8) 0,910 15) 1,354 
2) 1,694 9) 0,728 16) 0,757 2 ) 
3) 1,254 10) 0,689 17) 0,466 
4) 0,871 11) 0,416 18) 1,167 
5) 1,199 12) 1,925 4 19) 0,617 
6) 1,011 13) 0,831 
7) 0,611 14) 1,470 
Вглядываясь въ приведенный цифры, можно замѣтить некоторую періодичность, 
какъ бы пульсацію въ кристаллизаціи NaC10 3 : за моментами усиленнаго выдѣленія кри- 
сталловъ наблюдается паденіе, которое въ рядѣ Фракцій постепенно достигаетъ минимума, 
а затѣмъ сразу снова усиливается. Это обстоятельство наблюдается, какъ видно будетъ 
ниже, и въ другихъ случаяхъ кристаллизаціи. Волнообразный характеръ кристаллизаціи 
особенно нагляденъ, если отложить на оси ординатъ количество выдѣлявшихся за сутки кри- 
сталловъ, а на оси абсциссъ время (послѣдовательныя Фракціи). Для простоты примемъ 
промежутки между Фракціями одинаковыми; см. фиг. 2. 
Намеки на подобную же нульсацію можно замѣтить еще и въ другомъ обстоятельств^. 
Какъ будетъ видно изъ приведенныхъ паблюденій въ нѣкоторый моментъ кристаллизаціи со- 
1) Въ это время появились кубо-тетраэдрическія 
Формы NaClOo. 
2) Большинство кристалловъ NaClO?, нмѣло те- 
траэдрическіГі габитусъ. 
